Das Alumium. 171 
zendes Natrium. — In eme dicke Glasröhre von 4 Centi- 
meter Durchmesser bringt man 200—300 Gramme Chlor- 
alumium, steckt zu beiden Seiten Asbestpfröpfe ein, um 
das Alumiumcehlorid zusammenzuhalten. Durch die Röhre 
leitet man zur Verjagung der Verunreinigungen des Chlor- 
alumiums, namentlich des Wassers, der Salzsäure, des 
Chlorschwefels und Chlorsilieiums, trocknes luftfreies 
Wasserstoffgas. Zur Entfernung des Sauerstoffs der Luft 
aus dem Wasserstoffsase leitet man dieses durch eine 
schwach erhitzte mit Platinschwamm und Platinschwarz 
gefüllte Kugel, darauf durch Chlorealeium. Nun schiebt 
man in die Röhre Porcellanschüsselchen mit abgetrock- 
neten breitgedrückten Natrium, erhitzt unter fortwährend 
langsamen Ueberleiten von Wasserstofigas das Natrium 
zum Schmelzen, dann das Chloralumium bis zum Ver- 
dampfen. Die über das schmelzende Natrium streichenden 
Chloralumiumdämpfe werden durch das Natrium unter 
Erglühung zerlegt; es entsteht Alumium und Chlornatrium, 
welches eine gewisse Menge Chloralumium verschluckt 
und damit ein weniger Hüchtiges schmelzbares Doppel- 
chlorid bildet, in welchem das Alumium schwimmt. Nach- 
dem alles Natrium verschwanden ist, bringt man die 
Porcellanschiffehen mit dem Alumium und der dasselbe 
umschliessenden Schmelze in ein mit Vorlage versehenes 
dickes Porcellanrohr und erhitzt sie darin, während luft- 
und wasserfreies Wasserstoffgas durch die Röhre strömt, 
zum lebhaften Rothglühen. Das Chloralumium - Chlor- 
natrium destillirt unzersetzt über und lässt Alumium auf 
den Forcellanschiffchen zurück. Von dem anhängenden 
Salz und Silicium, welches aus dem Porcellan durch das 
Alumium redueirt worden ist, befreit man das letztere 
durch Waschen mit Wasser und schmilzt es zuletzt in 
einem aus geglühter Thonerde und gallertartigem Thon- 
erdehydrat geformten, vorher ausgeglühten Tiegel unter 
Chloralumium-Chlornatrium zu einem Regulus zusammen. 
Solches geschieht etwa bei der Schmelzhitze des Silbers. 
Den Ueberfluss des Schmelzmittels giesst man ab, sam- 
melt das Alumium und erhitzt es im Tiegel bis alles 
Chloralumium-Chlornatrium in Dämpfen entwichen ist. 
So dargestellt ist das Alumium ausgezeichnet rein. 
b) Durch Natriumdämpfe. — Dieses Verfahren, wel- 
ches Deville noch vervollkommnen will, liefert aus un- 
reinem Chloralumium mit einer einzigen Operation sehr 
reines Aluminm. 
Man füllt eine Quecksilberflasche mit einem Natrium 
